418 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOÎ\I. 



exprime un mélange des deux phases représentées par ses extrémités. 



Le domaine entier des phases homogènes liquides ou solides sera 

 représenté dans la figure 1 comme dans les suivantes à plan CT, par 

 des verticales. En effet, l'homogénéité d'une phase liquide ou solide 

 de composition déterminée persiste aussi longtemps que le point figura- 

 tif, exprimant sa composition à température donnée, peut se mou- 

 voir dans le sens vertical, jusqu'à ce qu'il vienne rencontrer une fies 

 deux courbes. 



La solidification d'une masse fondue m quelconque (fig. 2),»quaud 

 on fait abstraction de tout retard, a lieu de la manière suivante. Elle 

 débute à la température du point n; les premiers cristaux mixtes qui 

 se séparent ont la composition o. Ceci modifie la teneur de la masse 

 fondue; elle parcourt tous les points de n 

 jusque p, tandis que les cristaux mixtes ont 

 une composition qui parcourt successivement 

 tous les points entre o et q. A la température 

 de la droite pq la masse est finalement tout à 

 fait solidifiée en des cristaux mixtes homogènes £ 

 de môme composition que la masse avait pré- 

 cédemment. 



Inversément, la fusion de ces cristaux homo- 

 gènes dans l'intervalle entre q et n serait accompagnée d'une modifica- 

 tion constante de leur composition et de celle du liquide qui se forme. 



Lors de la solidification et de la fusion des cristaux mixtes, une trans- 

 formation doit s'accomplir dans leur composition. Mais cette transforma- 

 tion s'accomplit-elle réellement dans l'intervalle de température auquel 

 s'étend le phénomène de cristallisation ou de fusion? C'est ce qu'il fau- 

 dra examiner dans chaque cas particulier. Il n'est pas improbable que, 

 si la différence entre les deux courbes est importante, la transformation 

 ne sera pas toujours ni très complète ni très rapide. 



Il en résultera que la solidification, p. ex., embrassera un plus grand 

 intervalle de température. Quelque chose d'analogue, mais à un plus 

 haut degré, aura lieu quand on enlève successivement les cristaux 

 mixtes, à mesure qu'ils se séparent de la masse fondue. Ils sont alors 

 en effet complètement protégés contre la transformation, et le liquide 

 restant peut s'éloigner davantage de sa composition initiale. 



Si l'on veut, donc obtenir des cristaux mixtes homogènes, et déter- 

 miner exactement le trajet des deux courbes correspondantes, il sera 



